PENGARUH VARIASI KETEBALAN SELIMUT BETON TERHADAP LENTUR BALOK BETON BERTULANG PASCA BAKAR
Anjany Ayu Fitriana 1 , Ari Nur Hidayati 1 , Sugiharto 1,* , Sukoyo 1
1) Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jalan Prof. H. Sudarto, SH Tembalang Semarang, 50275 Telp. (024) 7473417 * ) Email : jwahana_tspolines@yahoo.com

## Abstract
High  temperatures  at  the  time  of  the  fire  have  a  considerable  influence  on  the residual  strength  of existing  concrete. So that it would  also result in the use of  the building  after  the  fire.  The  purpose  of  the  study  was  to  assess  the  extent  of  the percentage reduction in  the compressive strength and flexural strength in the post- combustion  reinforced  concrete  beams  with  concrete  cover  thickness  and combustion  with  different  duration.  The  research  method  by  giving  a  different duration of combustion in 6 hours and 8 hours to beam test specimen measuring 150 mm x 200 mm x 600 mm with a thick concrete cover of 2 cm, 3 cm, 4 cm and 5 cm with  the  quality  of  concrete  fc'  22,5  MPa the  test  beam  to  the  age  of  28 days.  The result  taken from the test will be displayed in a graph of the relations between the length of the combustion duration and a decrease in flexural strength that occurs in any  concrete  covers.  The  result  is  the  percentage  decrease  in  the  flexural  strength smaller as thick blankets. The test results showed that the percentage decrease in the covers 2 cm on burning six hours by 19.72 % and 30.25 % in burning 8 hours. At 3 cm  thick  blanket  large  consecutive  decrease  10.72  %  at  6  hours  and  burning  of 23.58 % on burning eight hours. At 4 cm thick blanket was 6.63% on combustion 6 hours , and 22.09 % on burning eight hours. While on the covers 5 cm was 5.97% at 6 hours and burning of 21.64 % on burning 8 hours. While the compressive strength after burning 6 hours is 19.26 MPa with decreased 15.44 % , and the compressive strength  in  the  burning  of  8  hours  is  17.74  MPa  to  22.11  %  decline  from  the beginning without burning compressive strength of 22.78 MPa
Kata kunci : flexural strength, concrete cover, after fire concrete, concrete beams

## PENDAHULUAN
Beton  adalah  campuran  antara  semen portland atau semen hidrolik yang lain, agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air dengan  atau  tanpa  bahan  tambah membentuk massa yang padat (SNI 03
– 2834 – 1993). Semakin berkembangnya  zaman  dalam  segala bidang,  sehingga  bahaya  dapat  terjadi dimana  saja  termasuk  dirumah  akibat
dari teknologi yang merambah kesetiap bidang  hingga  kerumah  kita,  salah satunya  ialah  kebakaran.  Terjadinya perubahan  temperatur  yang  cukup tinggi,  seperti  yang  terjadi  pada peristiwa kebakaran, akan berpengaruh terhadap elemen-elemen struktur beton.  Hal  ini  akan  mempengaruhi kualitas/kekuatan struktur beton (Cornelis, R. dkk, 2014).
Saat terjadi kebakaran, api timbul sebagai  reaksi  proses  rantai  antara bahan  mudah  terbakar  ( fuel ),  oksigen dan  panas  ( heat )  yang  sering  disebut segitiga  api  ( fire  triangle ).  Rangkaian proses  oksidasi  terus  berlangsung, sampai  salah  satu  elemen  pembentuk api berakhir. Untuk mencegah terjadinya  api,  maka  salah  satu komponen tersebut harus dihindari/diputus (Wahadamaputra,
2008).  Dengan  adanya  Kepmen  PU No.  10/KPTS/2000,  Kepmen  PU  No. 11/KPTS/2000  dan  UU  RI  No.28 Tahun  2002  yang  terkait  dengan kebakaran  ini  membuktikan  bahwa masalah  kebakaran  adalah  masalah yang cukup serius untuk ditanggulangi (Rahmad  Anwar,2013).  Di  Jakarta terhitung  dari  Januari  sampai  24  April 2015 telah terjadi 309 kasus kebakaran yang  melanda  menurut  catatan  Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan  (DPKP)  DKI  Jakarta (ANTARA News, Selasa 5 Mei 2015). Tentunya dengan banyaknya kasus  kebakaran  tersebut  mempunyai pengaruh besar terhadap jenis material yang  digunakan  untuk  konstruksi, antara  lain  ialah  beton  dan  baja tulangan yang ada didalamnya.
Dengan selimut beton yang melindungi baja  tulangan  didalamnya  diharapkan dapat  menjaga  kekuatan  lentur  dari beton  struktur  pada  gedung  yang terbakar.  Sebagai  elemen  struktur, balok  berguna  untuk  menahan  beban lentur  dan  geser.  Kekuatan  sisa  dari momen  dan  gaya  geser  dari  kerusakan akibat  kebakaran  pada  balok  beton adalah faktor penting dalam menentukan  keamanan  struktur  (2006,
Hsu  dkk).  Sehingga  setelah  terjadi kebakaran, bangunan masih tetap dapat digunakan, namun dengan pengurangan  kapasitas  pembebanan pada strukstur yang ada.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengidentifikasi  perubahan  fisik  yang terjadi pada beton pra dan pasca bakar, kemudian menganalisis prosentase penurunan  kuat  lentur  dan  kuat  tekan balok beton bertulang pada kondisi pra dan pasca bakar.

## Beton
Beton  adalah  campuran  antara  semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air dengan  atau  tanpa  bahan  tambah membentuk massa yang padat (SNI 03 – 2834 – 1993).

## Beton Bertulang
Beton bertulang adalah bahan bangunan  yang  merupakan  kombinasi antara  beton  dan  baja  tulangan.  Beton untuk  beton  bertulang  merupakan campuran  dari  bahan  penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik, agregat  kasar,  agregat  halus,  air  dan bahan  tambah  jika  diperlukan.  Pada struktur  beton bertulang  terdapat beberapa  elemen  utama  seperti  pelat, balok,  kolom,  dinding  serta  elemen  – elemen  lain.  Elemen  elemen  ini berfungsi  untuk  menunjang  kinerja struktur tersebut (Sutrisno, 2012).

## Sifat  Beton  Terhadap  Temperatur Tinggi
Penampakan terhadap temperatur yang sangat tinggi mengakibatkan
perubahan  sifat  dari  material  tersebut.
Temperatur  yang  sangat  tinggi  sering dijumpai  pada  gedung  saat  terjadi kebakaran, sehingga akan mengakibatkan perubahan sifat
material  baja  maupun  beton  (Sudibyo, dkk. 2010).

## Kuat Tekan Beton
Kuat  tekan  beton  adalah  kemampuan beton memikul beban tekan maksimum per  satuan  luas  yang  menyebabkan benda  uji  beton  hancur  bila  dibebani dengan  gaya  tekan  tertentu,  yang dihasilkan oleh mesin tekan.

## Kuat Lentur Beton
Balok  sebagai  elemen  struktur  yang sekarang  dijumpai,  dalam  aplikasi  di lapangan  merupakan  elemen  yang cukup besar peranannya dalam
memikul beban, terutama untuk memikul beban lentur. Pada
perencanaan lentur balok beton bertulang,  penampang  balok  dapat direncanakan bertulangan kurang, lebih dan seimbang yang akan mengakibatkan keruntuhan tarik, keruntuhan  tekan  dan  keruntuhan seimbang (Riza,2010).

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah eksperimental yang dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang.  Benda  uji  berupa  silinder beton  dengan  diameter  15  cm  dan tinggi  30  cm  akan  diuji  kuat  tekan dengan  cara destructive. Sedangan benda  uji  balok  beton  bertulang dengan  ukuran  15  x  20  x  80  cm  akan diuji  kuat  tekan  dengan  cara non
destructive menggunakan hammer , kemudian  akan  diuji  kuat  lentur menggunakan  mesin  lentur.  Benda  uji balok  beton  bertulang  diperlakukan dengan  tiga  kondisi  berbeda  yakni kondisi  pertama  dilakukan  durasi pembakaran  selama  6  jam,  kondisi  ke dua dengan durasi  pembakaran selama 8  jam,  kemudian  kondisi  ketiga  tanpa dilakukan pembakaran.
Pada  eksperimen  ini  digunakan  mutu beton f’c = 22,5 MPa.
Pada  penelitian  ini  bahan  yang  kami gunakan  untuk mix  design sebagai berikut :
1. Semen  :  menggunakan  Semen Portland  Type  I  ex    Semen Gresik;
2. Agregat Halus   : Pasir muntilan;
3. Agregat Kasar   :  berupa  split  ( batu pecah ) ukuran ½ “;
4. Air  :  Sumur  artetis  laboraturium uji beton Politeknik Negeri Semarang;
5. Tulangan ulir  13 dengan fy 400 MPa
Bahan  material  dilakukan  pengujian sebelum  dilakukan trial  mix ,  untuk agregat  halus  dilakukan  pengujian analisa  ayak,  kadar  air,  berat  isi  dan kadar  organik.  Untuk  agregat  kasar pengujian  dilakukan  pengujian  analisa ayak,  kadar  air  dan  berat isi. Sedangkan tulangan akan dilakukan uji tarik  untuk  mengetahui  tegangan  leleh sesungguhnya.  Setelah  semua  data diperoleh  dilakukan mix  design dan pembuatan benda uji hingga perawatan benda  uji  hingga  mencapai  umur  28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kuat Tekan Kubus dan Silinder
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan sebagai  kontrol  mutu  beton,  benda uji  untuk  kuat  tekan  ini  berupa kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15
cm  dan  silinder  dengan  ukuran  15
x 30 cm. Pengujian kuat tekan pada kubus  dilakukan  pada  umur  7,  14,
21  dan  28  hari,  sedangkan  pada silinder dilakukan pengujian setelah  berusia  28  hari.  Berikut adalah  hasil  uji  kuat  tekan  pada kubus dan silinder : Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Benda Uji Kubus No. Ukuran Benda Uji (cm) Berat Benda Uji (kg) Berat Isi (kg/cm 3 ) Umur (hari) Beban Tekan Maks. (N/mm 2 ) Kuat Tekan (N/mm 2 ) Estimasi Kuat Tekan 28 Hari (N/mm 2 ) 1. 15 x 15 x15 7,80 2363,64 7 376,47 16,73 25,74 2. 15 x 15 x15 7,80 2363,64 14 407,32 18,10 20,57 3. 15 x 15 x15 7,80 2363,64 21 498,61 22,16 23,32 4. 15 x 15 x15 7,80 2363,64 28 537,94 23,91 23,91 Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Benda Uji Silinder No. Ukuran Benda Uji D x t (cm) Berat Benda Uji (kg) Berat Isi (kg/cm 3 ) Umur (hari) Beban Tekan Maks. (N/mm 2 ) Kuat Tekan 28 Hari (N/mm 2 ) 1. 30 x15 12,1 2372,55 28 523,64 23,27 2. 30 x15 12,1 2372,55 28 516,95 22,95 3. 30 x15 12,2 2372,55 28 525,56 23,36 4. 30 x15 12,1 2372,55 28 513,87 22,83 5. 30 x15 12,0 2372,55 28 523,83 23,28 6. 30 x15 12,1 2372,55 28 511,69 22,74 Kuat Tekan Rata – Rata Beton 23,09 Dari hasil pengujian diperoleh kuat tekan kubus sebesar 23,91 N/mm 2 dan kuat tekan rata-rata silinder 23,09 N/mm 2 , hasil tersebut telah sesuai dengan mix desain beton dengan kuat tekan yang disyaratkan ialah 22,5 N/mm 2 .
b. Identifikasi Fisik Beton Pasca
Bakar
Pada  identifikasi  beton  yang  kami lakukan  adalah  pada  benda  uji balok  berukuran  15  x  20  x  60  cm,
dari  beton  normal  atau  tanpa pembakaran, kemudian beton dengan  pembakaran  6  jam  dan  8 jam  dengan  mengupas  bagian selimut  beton  kemudian  melihat perubahan  fisik  yang  terjadi  pada beton.
(a) (b) Gambar 1. Kondisi Fisik Beton Normal Pada  beton  dengan  kondisi  normal atau  tanpa  pembakaran  beton bertekstur keras, berwarna abu-abu cerah  seperti  pada  Gambar  1  (a),
kemudian  permukaan  dari  beton non  bakar  juga  rata  dan  tidak terdapat retak rambut. (a) (b) Gambar 2. Kondisi Fisik Beton Setelah Pembakaran 6 Jam Pada  beton  dengan  pembakaran  6 jam  beton  berwarna  kekuningan
(pucat)  seperti  pada  Gambar  2  (a),
dan  terdapat  retak  rambut  pada permukaan  beton  seperti  pada Gambar 2 (b).
(a) (b)
Gambar 3. Kondisi Fisik Beton Setelah Pembakaran 8 Jam
Kondisi fisik beton dengan pembakaran  8  jam  beton  menjadi berwarna  keputihan  (pucat)  seperti pada  Gambar  3  (a)  dan  beton mudah  rapuh,  kemudian  terdapat retak-retak  pada  permukaan  beton ( spalling )  seperti  pada  Gambar  3 (b).
c. Hammer Test Balok Beton Pengujian hammer  test dilakukan untuk mengetahui kuat tekan beton tanpa merusak kondisi balok beton sehingga beton masih dapat digunakan kembali. Berikut  adalah data  hasil  pengujian Hammer  Test pada  balok  beton  dan  prosentase penurunan kuat tekan beton : Tabel 3. Hasil Hammer Test dan Prosentase Penurunannya Waktu Pembakaran Kuat Tekan (MPa) Penurunan (%) 0 jam 22,78 0 6 jam 19,26 15,445 8 jam 17,74 22,115 Dari hasil pengujian didapat bahwa semakin  lama  durasi  pembakaran,
prosentase  penurunan  yang  terjadi pada  kuat  tekan  juga  semakin besar.  Seperti  yang  terlihat  pada pembakaran 6 jam terjadi penurunan  kuat  tekan  sebesar
15,445  %  dengan  kekuatan  tekan rata  –  rata  sebesar  19,26  Mpa. Sedangkan pada pembakaran 8 jam penurunan  yang  terjadi  sebesar 22,115%  hal  ini  menunjukkan penurunan yang lebih besar dibandingkan saat kondisi pembakaran selama 6 jam. d. Kuat Lentur Balok Beton Bertulang
Pengujian  kuat  lentur  dilakukan setelah  balok  beton  berumur  28 hari kemudian dilakukan pengujian pada  masing-masing  tebal  selimut beton. Pembebanan dilakukan terpusat  dengan  jarak  tumpuan  45 cm.  Data  yang  diperoleh  dari pengujian  ini  ialah  data  beban maksimum  kemudian  dilakukan perhitungan  sehingga  didapat  nilai kuat lenturnya.
1. Hasil  Uji  Kuat  Lentur  Balok Beton Bertulang Tanpa Pembakaran Tabel 4. Hasil Uji Kuat Lentur Balok Beton Tanpa Pembakaran. Tebal Selimut Beban Maks. (N) Kuat Lentur (N/mm 2 ) 2 cm 71.000 5,325 3 cm 70.000 5,250 4 cm 69.000 5,175 5 cm 67.000 5,025
Nilai  kuat  lentur  pada  masing- masing selimut telah
menunjukkan  hasil  yang  sesuai dengan  nilai  pegangan  kuat
lentur  beton  yakni  (11-23)% dari kuat tekan kubus atau 0,70 √kekuatan  tekan  beton  yakni dengan  nilai  sebesar  3,32 N/mm 2 .  Dengan  nilai  kuat lentur tertinggi ialah pada balok
beton  dengan  tebal  selimut  2 cm  dengan  nilai  kuat  lentur sebesar 5,325 N/mm 2 .
2. Hasil  Uji  Kuat  Lentur  Balok Beton Bertulang Pembakaran 6
Jam
Setelah  dilakukan  pembakaran selama 6 jam didapat nilai kuat lentur sebagai berikut : Tabel 5. Hasil Uji Kuat Lentur Balok Beton Pembakaran 6 Jam Tebal Selimut Beban Maks. (N) Kuat Lentur (N/mm 2 ) 2 cm 57.000 4,275 3 cm 62.500 4,687 4 cm 63.000 4,725 5 cm 63.500 4,762 Dari hasil pengujian kuat lentur
dengan pembakaran 6 jam telah terjadi penurunan pada masing- masing  selimut.  Nilai  kuat lentur tertinggi ialah pada balok beton bertulang dengan selimut
5  cm  dengan  kuat  lentur sebesar 4,762 N/mm 2 .
3. Hasil  Uji  Kuat  Lentur  Balok Beton  Bertulang Pembakaran 8 Jam Hasil dari pengujian kuat lentur setelah  pembakaran  8  jam adalah sebagai berikut : Tabel 6. Hasil Uji Kuat Lentur Balok Beton Pembakaran 8 Jam Tebal Selimut Beban Maks. (N) Kuat Lentur (N/mm 2 ) 2 cm 49.500 3,712 3 cm 53.500 4,012 4 cm 53.000 3,975 5 cm 52.500 3,937 Nilai  kuat  lentur  pada  balok beton  dengan  pembakaran  8 jam juga lebih rendah dibandingkan  dengan  balok beton  tanpa  pembakaran  dan dengan pembakaran 6 jam. Hal ini  menunjukkan  bahwa  durasi pembakaran  juga  berpengaruh
terhadap nilai kuat lentur balok beton bertulang.
4. Prosentase  Penurunan  Kuat Lentur Balok Beton Bertulang
Dari  ketiga  kondisi  pada  balok beton,
dapat dihitung prosentase penurunan kuat
lenturnya  dengan  menghitung selisih  kuat  lentur  balok  antar kondisi  dibagi  dengan  kuat lentur  balok  tanpa  pembakaran dikalikan serratus persen. Berikut adalah grafik penurunan  kuat  lentur  pada setiap tebal selimut beton: Gambar 4. Grafik Penurunan Nilai Kuat Lentur Meskipun nilai kuat lentur awal pada masing-masing tebal selimut  berbeda,  namun  pada semua tebal selimut mengalami penurunan  setelah  mengalami pembakaran  6  jam  dan  8  jam.
Dari semua tebal selimut beton
yang  memiliki  nilai  kuat  lentur terendah ialah pada balok beton yang mengalami  pembakaran 8 jam.  Dari  hasil  perhitungan prosentase penurunan kuat lentur  beton  didapat  hasil sebagai berikut : Tabel 7. Prosentase Penurunan Kuat Lentur Tebal Selimut Prosentase Penurunan Pada Kondisi : Pembakaran 6 Jam Pembakaran 8 Jam 2 cm 19,72 % 30,25 % 3 cm 10,72 % 23,58 % 4 cm 6,63 % 22,09 % 5 cm 5,97 % 21,64 % Dari  hasil  perhitungan  didapat prosentase penurunan kuat lentur  semakin  besar  akibat pembakaran  pada  setiap  durasi pembakaran. Pada masing- masing tebal selimut mengalami penurunan bervariasi,  meskipun  dengan besar  kuat  lentur  awal  berbeda namun  prosentase  penurunan kuat lentur  semakin  kecil dengan semakin tebalnya
0 1 2 3 4 5 6 S 2 cm S 3 cm S 4 cm S 5 cm Grafik Penurunan Nilai Kuat Lentur pada

## Masing-Masing Tebal Selimut
Non Bakar Pembakaran 6 jam
Pembakaran 8 jam
selimut.  Prosentase  penurunan kuat  lentur  yang  paling  besar ialah  pada  balok  beton  dengan tebal  selimut  2  cm  dengan penurunan  pada  pembakaran  6 jam  dan  8  jam  berturut-turut 19,72 % dan 30,25 %. Sedangkan prosentase penurunan  yang  paling  kecil ialah  pada  balok  dengan  tebal selimut 5 cm dengan penurunan
pada  pembakaran  6  jam  dan  8 jam  berturut-turut5,97  %  dan 21,64  %.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tebal selimut melindungi  baja  tulangan  yang ada didalamnya. Namun hal ini masih  perlu  diteliti  lebih  lanjut terhadap kuat tarik baja tulangan setelah dilakukan pembakaran,  sehingga  dapat diketahui seberapa jauh perlindungan selimut beton terhadap  baja  tulangan  yang ada didalamnya.

## KESIMPULAN
1. Perubahan  fisik  terjadi  dari  beton normal  yang  bertekstur  keras, berturut-turut menjadi semakin rapuh  pada  pembakaran  6  jam  dan 8 jam. Kemudian perubahan warna terjadi dari berwarna abu-abu cerah menjadi  kekuningan  (pucat)  pada pembakaran  6  jam  dan  menjadi keputihan pada pembakaran 8 jam. Permukaan  yang  halus  menjadi terdapat  retak  rambut  kemudian pada  pembakaran  8  jam  terjadi spalling pada permukaan beton.
2. Dari  perhitungan  prosentase  kuat tekan  dapat  disimpulkan  bahwa
semakin  lama  durasi  pembakaran kekuatan  tekan  yang  tersisa  akan semakin kecil. Seperti yang terlihat pada  pembakaran  6  jam  terjadi penurunan  kuat  tekan  sebesar 15,445 %, sedangkan pada pembakaran 8 jam penurunan yang terjadi  sebesar  22,115%.  Hal  ini menunjukkan bahwa durasi pembakaran juga berpengaruh terhadap kuat tekan.
3. Semakin tebal selimut beton prosentase  penurunan  kuat  lentur yang  terjadi  juga  semakin  kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketebalan selimut berpengaruh terhadap kekuatan sisa beton bertulang pada saat terjadi kebakaran.  Besarnya  prosentase penurunan  kuat  lentur  yang  terjadi pada  selimut  dengan  tebal  2  cm pada  pembakaran  6  jam  19,72  % dan  30,25  %  pada  pembakaran  8 jam. Pada tebal selimut 3 cm besar penurunan  berturut-turut  10,72  % pada  pembakaran  6  jam  dan  23,58 %  pada  pembakaran  8  jam.  Pada tebal  selimut  4  cm  adalah  6,63  % pada  pembakaran  6  jam,  dan 22,09%  pada  pembakaran  8  jam. Sedangkan pada selimut 5 cm ialah 5,97  %  pada  pembakaran  6  jam dan  21,64  %  pada  pembakaran  8 jam.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  seluruh  staf  di Lab.  Bahan  Jurusan  Teknik  Sipil Politeknik Negeri Semarang yang telah memberikan  arahan,  dukungan  dan bantuan selama penelitian ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Asroni, A., 2010, Balok dan Plat Beton Beton  Bertulang, Yogyakarta  :
Graha Ilmu. Vis,  W.C  dan  Kusuma,  Gideon  H., 1993, Dasar – Dasar Perencanaan  Beton  Bertulang. Jakarta : Penerbit Erlangga. McCormac,  J.,  2001, Desain  Beton Bertulang .  Jakarta  :  Penerbit Erlangga.
SNI  03-1968-1990 Metode  Pengujian Tentang Analisis Saringan Agregat Halus Dan Kasar SNI  03-1970-1990 Metode  Pengujian Berat  Jenis  Dan  Penyerapan
Air Agregat Halus
SNI 03 – 1971 – 1990 Metode Pengujian Kadar Air Agregat SNI  03-2417-1991 Metode  Pengujian Keausan  Agregat    Dengan Mesin Abrasi Los Angles
SNI  03-4430-1997 Metode  Pengujian
Elemen Struktur Beton  Dengan Alat  Palu  Beton  Tipe  N  Dan
NR SNI  4431  :  2011 Cara  Uji  Lentur Beton  Normal  dengan  Satu Titik Pembebanan Reddy, Dronnadula V. dkk., 2015, Size Effect  on  Fire  Resistance  of Structural Concrete . Engineering  Structures  journal homepage: www.elsevier.com/locate/engst ruct. Elsivier Ltd. Anwar,  Syed  Farrukh  dan  Mohd Wasee Ahmed, 2015, Experimental Study On Behavior  Of  Ternary  Bleded Crimped Steel Fiber
Reinforced  Concrete  Beam  In Shear. International  Journal  Of Engineering Scieces & Research Technology (IJESRT) / Vol. 4 No. 8 - 2015. Cornelis,  R.  dkk.,  2014, Kajian  Kuat Tekan  Beton  Pasca  Bakar Dengan dan Tanpa Perendaman Berdasarkan Variasi  Mutu  Beton .  Jurnal Teknik  Sipil  /  Vol.  III,  No.  2  -
2014.
Kadhum, M.M., 2014, Fire Resistance of  Reinforced  Concrete  Rigid Beams. Academic  Journals. Journal  of  Civil  Engineering and  Construction  Technology  /
Vol. 5 - 2014.
Karwur,  Yohanes  Handy  dkk.,  2013,
Kuat  Tekan  Beton  Dengan
Bahan  Tambah  Serbuk  Kaca
Sebagai Substitusi Parsial Semen. Jurnal  Sipil  Statik  / Vol.1 No.4 - 2013. Fikkriansyah  dan  Gunawan  Tanzil, 2013, Pengaruh Sulfat Terhadap  Kuat  Tekan  Beton Dengan  Variasi  Bubuk  Kaca Substitusi Sebagai Semen Dengan  w/c  0,60  dan  0,65 . Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan  /  Vol.  1,  No.  1  - 2013.
Bajad,  M.N.  dkk.,  2011, Effect  Of Glass On Strength Of Concrete
Subjected  To  Sulphate  Attack .
International  Journal  of  Civil Engineering Research and
Development  (IJCERD)  /  Vol.
1 Number 2 - 2011.
Gernay,  T.  dkk.,  2011, Structural Behavior  of  Concrete  Columns
Under  Natural  Fires  Including Cooling Down Phase . International  Conference  on Recent  Advances  in  Nonlinear
Models  –  Structural  Concrete Applications, CoRAN. Kusdiyono,  2011, Buku  Ajar  Bahan
Bangunan  2 .  Semarang.  PP Polines.
Wahyuni,  Edhi  dan  Retno  Anggraini,
2010, Pengaruh  Perbedaan Proses  Pendinginan  Terhadap Perubahan  Fisik  dan  Kuat Tekan  Beton  Pasca  Bakar.
JURNAL REKAYASA SIPIL / Volume 4, No.1– 2010.
Yao,  Z.H.  dkk.,  2008, Study  on Flexural  Behavior  Of  Fire- Exposed RC beam Strengthened With SMPM. World Conference on Earthquake Engineering ke 14. Lorenzis,  De  Laura  dkk.,  2001, Shear Strengthening  of  Reinforced Concrete  Beams  with  Near- Surface Mounted Fiber- Reinforced Polymer  Rods . ACI
Structuran  Journal  /  Vol.  98 No. 1 - 2001. Sian, Buen dkk., 2013, Uji Eksperimental Kuat Lentur Balok  dan  Pelat  Beton  dengan Agregat  Kasar  dan  Halus Beton Daur Ulang. III/LPPM/2012-02/49-P Wikana,  Widayat  Yohanes,  2007, Tinjauan  Kuat  Lentur  Balok Beton Bertulang Dengan Lapisan Mutu Beto Yang Berbeda. Majalah Ilmiah UKRIM Edisi 2/th XII/2007
Supriyadi,  2011, Pengaruh  Mutu  Baja Tulangan  Terhadap  Kapasitas Momen  Lentur  Balok  Beton Bertulang. Wahana  TEKNIK SIPIL Vol. 15 No. 2 Desember 2011: 75-83. Ginting, Arusmalem, 2011, Perbandingan Peningkatan Kuat  Tekan  Dengan  Kuat Lentur  Pada  Berbagai  Umur
Beton .  Jurnal  Teknik  Sipil Volume  7  Nomor  2,  Oktober 2011:98-192.